# data[].attributes.body
Definition:  Das Nachverdichten des Betons ist eine zusätzliche Maßnahme zur Steigerung oder Sicherung der geplanten Qualitätseigenschaften.

Zeitraum:  Je nach Erstarrungsbeginn kann es nach einer Stunde und später erfolgen. Das Nachverdichten ist aber auf jeden Fall innerhalb eines Zeitraums durchzuführen, in dem der Beton noch verformbar ist

Sonstiges:
schlanke, hohe und schnell betonierte Bauteile sollten im oberen Bereich nachverdichtet werden. Das Nachverdichten waagerechter Betonflächen kann auch durch Verfahren der Oberflächenbearbeitung erfolgen. Die Gefahr von Frühschwindrissen lässt sich auf diese Weise vermindern.

# data[].attributes.body
Was beachtet werden muss: Der Beton muss so eingebaut werden das er die Bewehrung überall komplett umschließen kann und in seiner Aushärtung nicht behindert wird. Die Gefahr des entmischens muss so gut wie Möglich reduziert werden. Hierzu sind bei Wänden ab einer Höhe von 2 Metern Schläuche oder Rutschen zu verwenden, bei Sichtbeton ab 0,5 Metern. Anker und Haken sind bei Wänden untereinander anzuordnen. Einfüllöffnungen sollen in möglichst kleinen Abständen angelegt werden.

# data[].attributes.body
Definition:

Wahl des Förderverfahrens abhängig von:

1. Förderverfahren
Anforderung:

2. Förderverfahren
Anforderung:

3. Förderverfahren
Anforderung:
...

# data[].attributes.attachment_link.description
Die Zement-Merkblätter behandeln Themen aus den Bereichen Betontechnik, Hochbau, Landwirtschaftliches Bauen, Straßenbau und Tief- und Ingenieurbau.

# data[].attributes.body
Zweck:
-vorzeitiges Austrocknen
-extreme Temperaturen bzw. Temperaturänderungen mechanische Beanspruchungen und schädliche -Erschütterungen
-chemische Angriffe

Folgen einer unzureichenden Nachbehandlung:
Die Folgen zu frühen Wasserverlustes sind: geringere Festigkeit an der Oberfläche, Neigung zum Absanden, größeres Wasseraufnahmevermögen, verminderte Witterungsbeständigkeit, geringere Widerstandsfähigkeit gegen chemische Angriffe, Entstehung von Frühschwindrissen, erhöhte Gefahr späterer Schwindrissbildung.

Gründe:

Arten der Nachbehandlung:
Abdecken mit Folien
Auflegen Wasser speichernder Abdeckungen
Aufbringen flüssiger Nachbehandlungsmittel  kontinuierliches Besprühen mit Wasser, Unterwasserlagerung (Fluten)
Belassen in der Schalung
eine Kombination dieser Verfahren.

Hinweise zur Durchführung:

Beginn und Dauer:
-für Beton mit einer Verarbeitbarkeitszeit >5 h: angemessene Verlängerung (mind. um die Verzögerungszeit)
-bei Temperatur der Betonoberfläche <5 °C: Verlängerung um die Zeitspanne mit Temperaturen unter 5 °C
-für die Expositionsklassen XM: bis zum Erreichen von 70 % seiner charakteristischen Festigkeit; ohne speziellen Nachweis sind die Werte nach Tafel 2 zu verdoppeln.
- für die Expositionsklassen X0 und XC1: 12 Stunden. Bei Fertigteilen darf diese Zeit unterschritten werden, wenn der Beton eine Reife aufweist, die sich unter Annahme einer konstanten Oberflächentemperatur von 20 °C und einer Nachbehandlungsdauer von 12 Stunden ergibt

# data[].attributes.body
Definition:

1. Verdichtungsverfahren  :   Rütteln
Beschreibung:  Im Betonbau hat sich das Rütteln als maßgebendes und hauptsächlich verwendetes Verfahren durchgesetzt.
Anwendungsgebiet:  zur Verdichtung von Frischbeton

2. Verdichtungsverfahren :  Stochern, Stampfen
Beschreibung:
Anwendungsgebiet: weiche oder fließfähige Betone

3. Verdichtungsverfahren : Klopfen an der Schalung
Beschreibung:
Anwendungsgebiet:

4. Verdichtungsverfahren :  Walzen
Beschreibung:
Anwendungsgebiet: Straßenbau

# data[].attributes.body
Betonierabschnitte: Müssen im Vorfeld im Betonierplan vermerkt werden.

Größtkorn: Muss auf die baulichen Gegebenheiten (Stababstände, Mindestüberdeckung)

Schalung: Muss frei von Verunreinigungen, stehendem Wasser, Schnee und Eis sein. So verbaut oder montiert sein das der Betoniervorgang nicht beeinträchtigt wird.

# data[].attributes.body
Definition: Transport und Bereitstellung des Betons (von Betonwerk oder anderer Baustelle).
Muss während Beförderung vor Einflüssen von Hitze, Kälte, Niederschlag und Wind geschützt werden.

In Abhängigkeit von Konsistenzklasse zu beachten:
F2 (plastisch)-F6 (sehr fließfähig) dürfen nur in Fahrzeugen mit Mischwerk transportiert werden.
Steife oder sehr steife Beton dürfen auch auf Kippern transportiert werden. Ladeflächenmaterial darf aber nicht mit Beton reagieren. Auf Witterungsschutz muss besonderer Wert gelegt werden.

Zeitlich zu beachten: Entladung nach erster Wasserzufuhr:
Mischfahrzeuge:90 min
Kipper: 45 min

Sonstiges: